242 
A. Wenzel. 
Aus 4) ergeben sich die zur Berechnung der beobachteten 
Interferenzfarben nötigen Werte R, G und B der A. KöNiG’schen 
Grundempfindungen in der früher angegebenen Weise aus: 
5» R = ZJ x r 
und analog G und B. 
Dabei werden die Werte r/, g y und b;. aus Tab. 3 entnommen. 
J k wird, wie oben, zu 10 /li/li gewählt. 
Als Beispiel zur Erläuterung des Wechsels der Interferenz- 
farben beim Drehen des Analysators sei hier eine parallel zur 
optischen Achse geschnittene Turmalinplatte gewählt. 
Die Dispersion der Hauptbrechungsindizes einiger Turmaline ist 
u. a. von P. Ites 1 bestimmt worden, der auch die Absorption für 
Licht verschiedener Wellenlängen gemessen hat. Ähnliche Resultate 
erhielt auch K. Hecht 1 2 an Turmalinen verschiedener Fundorte, die 
naturgemäß mit der Eigenfarbe der Kristalle wechseln. 
Tab. 5 (vgl. 'Fig. 5 u. 6). Doppelbrechung und Absorptionsjndizes des 
grünen Turmalins von Minas tieraes (nach P. Ites). 
Fraunhofersche 
Linie 
A in uu 
0) — s 
x 0 • io — 6 
/e 10 ~ 6 
G 
431 
0.0210 
_ 
F 
486 
201 
28,8 
4,77 
E 
527 
200 
25,4 
5,67 
D 
589 
196 
26.4 
5,75 
C 
656 
192 
49,6 
23,4 
B 
687 
191 
70,8 
42.1 
Den folgenden Untersuchungen sei als Beispiel eine von P. Ites 
verwendete Turmalin platte von Minas Geraes von grüner 
Farbe zugrunde gelegt. Die Messungsergebnisse von P. Ites sind 
in Tab. 5 zusammengestellt. Die schwache Dispersion der optisch 
negativen Doppelbrechung tu — £ stellt Fig. 5 graphisch dar. Sie 
ließe unter der Voraussetzung, daß keine Absorption im sichtbaren 
Spektralbereich vorhanden wäre, eine übernormale Interferenz- 
farbenfolge im polarisierten Licht erwarten 3 * * . Wie stark aber die 
Absorption und der Dichroismus in diesem Turmalin ist, zeigt Fig. 6, 
1 P. Ites. Über die Abhängigkeit der Absorption des Lichtes von der 
Farbe in kristallisierten Körpern. Preisschr 1902 u. Dissert. 1903. Böttingen. 
2 K. Hecht, Dissertation Heidelberg 1913. 
3 Die Abhängigkeit der Interfei enzfarbenfolge von der Dispersion der 
Doppelbrechung und der Absoiption in Kristallkeilen und -platten bildet 
den Gegenstand einer späteren Untersuchung. 
